504 



wurde, so wurde es mit kohlensaurem Natron-Kali, zur Bestim- 

 mung der Alkalien mit Flusssäure aufgeschlossen. Im Folgenden 

 sind unter I und II die Resultate der Analyse, unter III das 

 Mittel beider, unter IV die Zusammensetzung des Glases nach 

 Abzug von Wasser und Berechnung auf 100 angegeben. 





I. 



II. 



III. 



IV. 



Si0 2 . . . 



. 44.52 



45,15 



44,835 



48,043 



P2O5 . . . 











A1 2 0b . . . 



. 14,40 



12,54 



13.470 



14,434 



Fe 2 3 . . 



. 10,88) 



= 15,86 17.60 



11,790 



12,633 



FeO . . . 



4,49j 



Fe 2 3 — 



4,49 



4,811 



CaO . . . 



4.49 



5,10 



4,795 



5,137 



MgO . . . 



. 11,95 



11.26 



11,605 



12,435 



H 2 . . . 





6,16 



6,16 





Na 2 . . . 





2.34 



2,34 



2,507 



Summa , . 





100,15 



99,485 



100,000 



Vergleichen wir hiermit die Analysen des Sordawalits von 

 Sordawala, Finnland, von Nils Nordenskiöld (I, 1821) und 

 von Wandesleben (II, 1854), beide zusammengestellt in Ram- 

 melsberg, ..Mineralchemie", p. 688. 





I. 



n. 



Si0 2 . . . . 



. 49,40 



47,70 



AI2O3 . . . 



. 13,80 



16,65 



Fe 2 3 . . . 





21,32 



FeO 



. 18,17 





MgO . . . 



. 10.67 



10,21 



P 2 5 . . . 



. 2,68 



2.26 



H 2 . . . . 



4,38 





Summa . . 



. 99.10 



98,14 



Spec. Gew. 



=± 2,58. 





Schmelzbar. 



so sehen wir, dass sie zwar unter einander und von unserer Ana- 

 lyse z. Th. erheblich abweichen, was aus der verschiedenen Be- 

 schaffenheit des Glases wohl erklärt werden kann. Alle aber 

 stimmen tiberein in dem hohen Gehalt an Magnesia und Eisen 

 und dem verhältnissmässig geringen Gehalt an Kieselsäure, wenn 

 auch diese unter einander abweichen. Das Diabasglas ist ein 

 ausgesprochen basisches Glas mit noch geringerem Kieselsäuregehalt 

 wie die meisten Basaltgläser, bei denen er zwischen 48,62 und 

 56,80 pCt. beträgt (vgl. Rammelsberg. „Mineralchemie", p. 690). 



